Von William Luzi. 253 



Einige spezifische GewichtsbestimmuDgen, welche ich 

 mit Graphiten der zwei Gruppen vornahm, Hessen charak- 

 teristische Unterschiede zwischen ihnen ebenfalls nicht er- 

 kennen. Indessen ist es wegen der starken Verunreinigungen, 

 welche manche Graphite enthalten und wegen der ausser- 

 ordentlichen Schwierigkeiten, welche sich ihrer vollständigen 

 Befreiung von mineralischen Beimengungen entgegenstellen, 

 auch schwer möglich, genaue Resultate zu erhalten. Dies 

 zeigt schon der Umstand, dass die von verschiedenen 

 Forschern für Graphite ermittelten specifischen Gewichte 

 in den ungemein weiten Grenzen von 1,8 bis 2,3 schwanken. 



Eine weitere Möglichkeit wäre die gewesen, dass ge- 

 ringe Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung 

 der Graphite beständen, so, dass die Graphite der einen 

 Gruppe vielleicht reiner Kohlenstoff wären und die der 

 anderen etwas Wasserstoff und Sauerstoff enthielten oder 

 dergl. Man hätte dann die Verschiedenheiten im Verhalten 

 auf die Differenzen in der Zusammensetzung schieben 

 können. (Diese Möglichkeit war nicht ausgeschlossen, denn 

 das in der Literatur bisher über die chemische Zusammen- 

 setzung des Graphites vorliegende Material ist äusserst 

 spärlich. Es ist sonderbar, wie wenig Graphitanalysen 

 ausgeführt worden sind, die meisten sog. Grap hitanal jsen 

 sind nichts als Aschenbestimmungen und unter der Voraus- 

 setzung ausgeführt, dass der verbrennende Antheil des un- 

 reinen Graphites reiner Kohlenstoff sei.) Ich habe, um 

 diese Frage zu beantworten, eine Anzahl von Graphit- 

 analysen ausgeführt, deren Ergebnisse im Nachstehenden 

 verzeichnet sind. 



Die Analysen wurden nach Art der organischen Ele- 

 mentaranalyse ausgeführt. Die Verbrennung geschah im 

 Sauerstoffstrome. Angewandt wurde immer mit der Loupe 

 sorgfältig ausgesuchter, möglichst reiner und homogener 

 Graphit. Die Reinigung der Graphite von den mineralischen 

 Beimengungen geschah zunächst soviel als möglich durch 

 Schlemmen der vorher unter Wasser pulverisirten Graphite, 

 sodann wurde anhaltend mit (verdünnter und concentrirter) 

 Salzsäure in der Wärme und schliesslich wiederholt mit 

 Flusssäure behandelt. Weil die Graphite der ersten Gruppe 



